378 
J. LOCZKA : 
mutterglanz zeigten. Die krystallographischen und optischen Eigenschaften 
dieses Minerales beschrieb Herr Schjiidt in «Természetrajzi Füzetek« XIII. 
p. 86. 
Das möglichst fein gepulverte Mineral wurde mit koblensaurem Kali- 
natron geschmolzen, die Kieselsáure wie gewöbnlieh abgescbieden und ge- 
wogen; hernacb mit Fluss- und Scbwefelsaure am Wasserbade digerirt, ab- 
gedampft und nacli Abrauchen dér Scbwefelsaure blieb nocli ein erheblicher 
Iiuckstand iibrig. Dieser wurde wiederbolt auf obige Art behandelt, bis er sicb 
in verdünnter, warmer Scbwefelsaure vollstandig löste. Jetzt wurde einge- 
dampft, die Scbwefelsaure abgeraucbt und bei Weissglutb bis zűr Gewiehts- 
constanz erbitzt. Dér so erhaltene Riickstand bestand aus Zirkon-Erde, dérén 
Gewicht von dér gewogenen Si0 2 -f- Zr0 2 abgezogen und so die Menge dér 
Kieselsáure erbalten wurde. 
Die Bestimmung dér Zirkonerde führte ieb mit einer neuen Portion 
aus. Da icb midi überzeugte, dass Zirkon weder durcb Scbmelzen mit kob¬ 
lensaurem Kalinatron nocb auf dem Wasserbade mit Fluss und Scbwefel¬ 
saure vollkommen aufgesclilossen wird, so combinirte icb beide Metboden; 
indem ich diese Portion mit koblensaurem Kalinatron scbmolz, die Carbonate 
wie gewöbnlieh zersetzte, eindampfte, die Cbloride in Sulfate überfübrte 
und bierauf einigemal mit Flusssaure auf dem Wasserbade digerirte, ein¬ 
dampfte und einen Theil dér übersebüssigen Scbwefelsaure durcb behutsames 
Erbitzen entfernte. Die Salzmasse löste sicb jetzt vollstandig in Wasser auf, 
die Zirkonerde wurde bierauf mit Ammoniumbydroxyd abgescbieden und 
bestimmt. 
1. 0,3606 g Substanz gab 0,2428 g Zirkonerde. 
2. 0,4070 g « « 0,7359 g Kieselerde. 
Ausser diesen beiden Bestandtheilen wurde nocb sebr wenig Kupfer- 
oxyd nachgewiesen, konnte aber wegen Mangel an Matériái nicht bestimmt 
werden. 
Das specifische Gewicht als Mittel zweier gut übereinstimmender Yer- 
suche ist 4,6936. 
Dieser Zirkon zeigt nacli den Resultaten dér Analyse íolgende procen- 
tische Zusammensetzung: 
Zr0 2 SiO, 
1 . 
2 . 
Gefuntlen 
III. 
Berechnet 
ZrO á . 67,33 
— 
67,33 
67,03 
Si 2 0„. ... 
33,39 
33,39 
32,97 
CuO ? % 
— 
— 
100/72 
100,00 
[130] 
